213 
Raya roja 
. . 1,31500 
Id. amarilla 
. . 1,517543 
Id. azul 
. . 1,523399 
Indice medio. 
. . 1,520571 
Coeficiente de dispersión. . . 
. . 0,00166 
Dicho vidrio es por consiguiente un croivn-glass de escasa 
potencia refringente, y por lo tanto 
muy conveniente para 
los lentes de microscopio. 
El vidrio común de Saint-Gobain da los números: 
Raya roja 
.. 1,524815 
Id. amarilla ... 
. . 1,527430 
Id. azul 
. . 1,533746 
Indice medio. . 
. . 1,530588 
Coeficiente de dispersión 
.. 0,00169 
Los dos vidrios han dado poco más ó ménos la misma dis- 
persión; pero el vidrio cargado de sílice es ménos refringente 
que el crown común de Saint-Gobain. 
Los experimentos sobre el recocido del vidrio muy silí- 
ceo se han hecho un gran número de veces, y siempre se han 
obtenido materias notables por la facilidad con que se devi- 
trifican; de donde resulta para el fabricante la imposibilidad 
de aumentar la proporción de arena que se emplea hace mu- 
cho tiempo en la composición del vidrio de base de sosa ó de 
cal. Si pasase de ella, aunque solo fuera de algunas centési- 
mas, se correría el riesgo de ver que el vidrio se volvía le- 
choso, ó por lo ménos opalino, durante el trabajo á que se le 
sometiera. 
Si, por el contrario, se pusiese ménos arena en su com- 
posición, se obtendría, como es sabido, un vidrio que se de- 
vitrificaria ménos, y sería más fusible, ménos duro y más 
alterable. 
Una doble consecuencia puede sacarse de estas observa- 
ciones, y es que por una parte los fabricantes de vidrio hace 
mucho que han fijado con gran habilidad las proporciones de 
